DÏALYTIQUE DES GAZ. 217 



le même métal ont donné les résultats suivants pour la 

 quantité d'hydrogène retenue par un volume aV platine : 



l re expérience 5,53 volumes d'hydrogène. 



2 m " » 4,93 



3 . 3.8:] „ 



On voit que, dans le cas du platine forgé, la quantité 

 d'hydrogène retenue est beaucoup plus considérable que 

 dans le cas du platine fondu ; cette quantité tend d'ailleurs 

 à diminuer, comme précédemment, à mesure qu'on ré- 

 pète l'expérience avec le même métal. Dans tous ces es- 

 sais avec le platine forgé, le lustre métallique n'a point 

 été altéré par suite de la pénétration du gaz dans le tube, 

 mais après son émission, la couleur du métal était de- 

 venue plus blanche, et sa surface paraissait recouverte 

 de petites vésicules. 



Dans une dernière expérience laite avec le même pla- 

 tine forgé, fauteur a substitué au tube de porcelaine un 

 tube de verre très-dur qui communiquait, comme celui 

 en porcelaine, avec la pompe de Sprengel. Le tube de 

 verre ayant été chauffé au moyen d'un bain d'huile à la 

 température de 220°, et le platine maintenu dans le vide 

 à cette température pendant une heure, il ne s'est pas 

 dégagé la plus petite bulle de gaz. Ce n'est que lorsque 

 le tube a été chauffé par la flamme d'une lampe de Bun- 

 sen à 500° environ, que le dégagement de gaz est devenu 

 apparent. Au bout de dix minutes, on avait recueilli 1,72 

 Ce. d'hydrogène : à ce moment le tube s'est fendu. Lh 

 platine ayant été aussitôt transporté dans un tube de por- 

 celaine et porté à la chaleur rouge, il s'en est encore dé- 

 gagé 8,6 Ce, de gaz. dont 8,2 étaient de l'hydrogène. 

 Dans ce cas, le platine avait retenu par occlusion 3.7'J 

 fois son volume d'hydrogène. 



